DE L'ACADÉMIE DE STOCKHOLM. t 49 



commune aulTi avec l'or. Le mélange poulie forcement au foufflet de 

 forge , comme lorfqu'on veuc rafiner le cuivre , étincela autant que 

 le fer lorfqu'on le forge. Ces étincelles furent jettées à quelque diftance 

 fous la forme de grains rouges femblables à de la chaux de cuivre , Se 

 compofés de deux métaux : l'or ne fe comporte pas ainfi avec le cuivre; 

 le mélange devint alors moins ductile , de même que le cuivre trop 

 longtemps recuit. 



De toutes les combinaifons des métaux avec loi blanc , celle de l'ar- 

 gent entre le plus difficilement en fufion ; il en faut trois parties contre 

 une d'or blanc , pour fondre cette mixtion au chalumeau. La maire qui 

 en réfulte conferve la couleur blanche des deux métaux , mais devient 

 dure & non malléable. 



L'eau forte dilfout l'argent joint à l'or blanc, fans attaquet ce métal. 

 L'eau régale le dilïbut , & dès que ce menftrue l'a entamé , la diffo- 

 lution fe cryftallife facilement Se vite : le mercure le précipite comme il 

 précipite l'autre or dans l'eau régale. 



L arfenic joint à l'ot blanc , quand même on n'en mettroit qu'une 

 partie fur vingt quatre de ce métal , fond aullï facilement que le cuivre 

 ou le fer avec l'arfenic, mais le mixte devient caflant & gris à la frac- 

 ture , comme fait l'argent combiné avec l'arfenic. Il ne faut point de 

 flux pour cette combinaifon ; des qu'on joint un peu d'arfenic à l'or 

 blanc dans le creufet que l'on doit auparavant avoir fait rougir , tout 

 fond à l'inftant. 



11 elt impollible de fondre de l'or blanc dans un creufet fans addi- 

 tion ; il réulte même à un feu plus fort que celui qui vitrifie les meilleurs 

 creufets d'argille & de quarts que l'on tire de Valdembourg. Il fon- 

 droit plus facilement fur les charbons fans creufet ; non que le phlo- 

 giftique du charbon contribuât à fa fufion ; mais leur chaleur excitée 

 par le iouffle de forge eft beaucoup plus forte que dans le creufet. 



L'efprit de fel ne dilTout pas plus l'or blanc que l'autre or ; la diffo- 

 lution faite par l'eau régale devint très rouge , & quand on la chargea de 

 ce métal , il s'en précipita un peu fous la forme de poudre jaune Se 

 rouge. Lorfqu'on ajouta un peu d'eau commune , le précipité fut plus 

 abondant : on verfa de nouveau de l'eau régale fur cette épaifle diffo- 

 lution : alors le précipité fut rediilous , & l'addition de l'eau commune 

 ne le fépara plus. 



Le vitriol martial ne précipita point l'or blanc dilîous dans l'eau ré- 

 gale ; il diffère de l'or jaune à cet égard. L'alkali fixe Se le volatil l'ont 

 précipité en une poudre rouge comme le minium , qui s'eft dépofée 

 promptement , comme fait le cinabre. 



^ On n'a pu amalgamer ce métal , pas même en y joignant un peu d'eau 

 regale. Si donc on avoit cet oc blanc mêlé à l'or jaune , on pourroit en 

 faire le départ en dilfolvanc le mixte dans l'eau régale , & précipitant 

 par le vitnol martial ; on édulcoreroit le précipité qu'on amalgameroit 

 enfuite , Se on auroit l'or feul dans l'amalgame. Thiod. Schiffer. 



Ou peut couler l'or blanc Se l'arfenic en pièces qui ne font pas fujettes 

 à fe fendre , Se qu'on peut délivrer enfuite pat le rougi ; leur futface 

 Coll. acad. part, écrang. tom. II. I i 



